Das magnetische Verhalten von Eisenkristallen bei gewöhnlicher Temperatur. 173 
AD, für die Platte VIII, (Oktaederfläche): 
9 B=nH 40 189 392 595 | 798 
4,50 135 155 510 355 220 135 
14,50 135 155 470 400 245 135 
24,50 140 155 430 655 350 160 
34,5 140 145 430 675 385 190 
44,50 135 135 470 465 270 160 
54,50 145 145 515 360 200 130 
64,50 135 140 505 335 210 120 
74,50 135 140 450 545 235 195 
84,50 130 150 420 690 350 160 
94,50 130 155 420 690 380 175 
104,50 140 155 465 450 265 150 
114,50 140 160 550 350 215 135 
194,50 140 160 535 330 205 135 
134,50 150 160 495 455 245 135 
144,50 140 170 435 690 370 150 
154,50 140 160 410 370 160 
164,50 145 160 455 465 955 135 
174,50 145 160 500 350 930 115 
Die gefundenen Resultate lassen sich am leichtesten mit den 
von Quittner am Magnetit beobachteten vergleichen. In den Würfel- 
platten findet er auch Maxima der Hysteresis in den Richtungen 
der 4-zähligen Achsen. Wie beim Eisen treten sie aber bei den 
kleineren Feldern noch nicht auf, weisen jedoch später relativ stär- 
er Unterschiede zwischen den einzelnen Richtungen auf. Im 
Gegensatz zum Eisen wachsen dort die Mittelwerte der Kurven mit 
zunehmendem H beständig und scheinen einem gewissen maximalen 
Wert zuzustreben. — In den Oktaederplatten stimmen in den klei- 
neren Feldern die Resultate für Magnetit qualitativ ebenfalls mit 
denen für Eisen überein; nach anfänglicher Zunahme verringert sich 
aber beim Magnetit in den mittleren Feldern der Mittelwert der 
Kurve bis zu dem H, für welches die Inversion auftritt, um nachher 
wieder zu wachsen. 
Die Eigenschaften des Pyrrhotins sind auch mit Bezug auf die 
Hysteresis wesentlich von denen des Eisens verschieden; ihre Haupt- 
merkmale sind die, dass die Hysteresis in der Richtung der leichten 
 Magnetisierbarkeit immer Null ist und in ihrem Mittelwert von den 
kleinsten verwendeten Feldern an mit wachsendem H abnimmt. 
